Pisanit vom Lading in Kärnten. 
327 
bekommt beispielsweise Schaller für seinen Pisanit von Gonzales 
(Analyse No. 2) für Wasser den Molekularquotienten 7,18, während 
CuO + FeO nur 0,89 ergeben. Wahrscheinlich ist dieser Umstand 
in einer Beimengung zersetzter Partien begründet und weiteres in 
der leichten Wasserabgabe, die ein Trocknen bei 100° nicht zuläßt. 
Wie auch Schaller hervorgehoben hat, ist das Mischungs- 
verhältnis der einzelnen Komponenten durchaus kein konstantes, 
und Jiegt kein Grund zur Annahme eines Doppelsalzes vor. Auf 
einen Umstand glaube ich indessen hinweisen zu sollen. Der kleinste 
Kupfergehalt aller dieser Analysen beträgt 7|%, der kleinste Eisen- 
gehalt 8|%. - Ich habe die Melanteritanalysen alle durchgesehen, 
und in keiner ist ein nennenswerter Kupfergehalt verzeichnet. Es 
fehlen also Mischungen der einen Komponente (Fe-Sulfat) mit ge- 
ringen Mengen der andern. Die bisher bekannten wenigen Boothit- 
Analysen verzeichnen einen wenn auch ganz geringen Eisengehalt. 
Es scheint also auch hier eine Lücke in der Mischungsreihe der 
natürlichen Verbindungen vorzuliegen, insoferne auf Grund der 
wenigen Analysen ein allgemeiner Schluß zulässig sein kann. In 
dem mittleren Teile aber ist die Reihe in der Natur vollständig 
vertreten . 
Mit einer dieser erwähnten Lücke befinden sich die experi- 
mentellen Untersuchungen von J. W. Retgers in Übereinstimmung. 
Aus seiner Untersuchung der monoklinen Reihe Cu S 0 4 . 7 H 2 0 — 
Fe S 0 4 . 7 H 2 0 geht hervor, daß es gelingt, eine lückenlose “Dar- 
stellung künstlicher Mischkristalle von der Komponente Fe S0 4 . 7H 2 0 
bis zu Mischungen mit 53,17% CuS0 4 . 7H 2 0 als Grenzwert dar- 
zustellen. Es gelang aber nicht, die Reihe weiter gegen die andere 
Komponente hin auszudehnen, trotzdem die Verbindung Cu S0 4 . 7H 2 0 
experimentell dargestellt wurde. In dieser Richtung angestellte 
Versuche ergaben neben den monoklinen Mischkristallen der eben 
angegebenen Zusammensetzung nur trikline Mischkristalle des tri- 
klinen Sulfats Cu S 0 4 . 5 H 2 0 mit FeS0 4 .5H 2 0 bis zu 5% des 
letzteren. 
Also dürfte die an den natürlichen Pisaniten auftretende Lücke 
in der Nähe der Fe-Komponente vielleicht nur eine rein zufällige sein. 
Die Zahlenwerte, die Retgers angibt, sind die folgenden: 
Gewichtsprozente 
CuS0 4 -f 7H 2 0 
FeS0 4 + 7H s 
0 
100 
2,57 
97,43 
3,24 
96,76 
5,86 
94,14 
6,24 
93,76 
7,58 
92,42 
8,83 
91,17 
